Pengaruh Waktu Pemeraman Pada Stabilisasi Tanah Lempung dengan Campuran Limbah Batu Gamping di Tinjau dari Kuat Geser Tanah
Oktovianus Kambu 1 , Gati Sri Utami 2
1 Teknik sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya
2 Teknik sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya Email: 1 fita.fina3@gmail.com

## Abstract
Subgrade type marine soft clay formed from weathering marine biota sedimentation. If the subgrade has low bearing capacity and high swelling, then buildings on the ground often suffer damage such as soil in the  East  Wonorejo  area.  So  that  before  the  land  is  used  as  a  subgrade,  it  is  first  repaired.  One  of  the methods used to repair is stabilization with a mixture of limestone waste. The percentage of mixture is 6%, 9%, 12% with allowing 6, 12, 18 days. Laboratory testing includes: Sieve Analysis, Atterberg Limit, Proctor standard, and Direct Shear. The test results of the East Wonorejo clay before stabilization with a mixture of limestone waste is the Plasticity Index (PI) value = 40.55% with a cohesion value (C) = 0.1394 kg/cm 2 and  the  deep  shear  angle  (φ)  =  23.96˚.  Addition  of  limestone  waste  and  allowing  times  to  clay  soil stabilization can dicreasing the plasticity and increasing shear strength parameters. The smallest plasticity index  value  in  the  mixture  12%  allowing  time  18  days  (PI =  16.37%)  the  largest  cohesion  value  in  the mixture 12% allowing 12 days (C = 0.3467Kg/cm 2 ) and the deep shear angle in 12% allowing 18 days (Ø = 81.73˚). The optimum percentage of limestone waste as a clay stabilization mixture is 12% limestone with  allowing  12-day  blacking  both  to  dicrease  the  plasticity  and  increase  the  value  of  the  soil  shear strength parameters.
Keywords: Atterberg Limit, Direct shear, limestone waste, Standatr Proctor, Stabilitation

## Abstrak
Tanah dasar berjenis marine soft clay yang terbentuk dari sedimentasi pelapukan biota laut. Jika tanah dasar tersebut mempunyai daya dukung rendah dan kembang susut yang tinggi, maka bangunan yang ada diatas tanah  tersebut  sering  mengalami  kerusakan  seperti  tanah di  daerah  Wonorejo  Timur.  Sehingga  sebelum tanah tersebut digunakan sebagai tanah dasar, diperbaiki terlebih dahulu. Salah sat metode yang digunakan untuk memperbaiki adalah dengan stabilisasi dengan campuran limbah batu gamping. Prosentase campuran adalah 6%,9%,12% dengan pemeraman 6, 12, 18 hari. Pengujian laboratorium meliputi:  Analisa Saringan, Atterberg  Limit , standart Proctor ,  dan Direct  Shear .  Hasil  pengujian  tanah  lempung  Wonorejo  Timur sebelum distabilisasi dengan campuran limbah batu gamping adalah nilai Indek Plastisitas (IP) = 40,55% dengan  nilai  kohesi  (C)  =  0.1394  Kg/cm 2 dan  sudut  geser  dalam  (φ)  =23,96 o .  Penambahan  prosentase limbah  batu  gamping  dan  waktu  pemeraman  pada  stabilisasi  tanah  lempung  dapat  menurunkan  sifat plastisitas dan menaikan parameter kuat geser. Nilai indek plastisitas terkecil pada campuran 12% waktu pemeraman  18  hari  (IP  =  16.37%)  nilai  kohesi  terbesar  pada  campuran  12%  pemeraman  12  hari  (C  = 0.3467Kg/cm 2 ) dan sudut geser dalam pada 12% pemeraman 18 hari (Ø = 81.73˚). Prosentase limbah batu gamping  optimum  sebagai  campuran  stabilisasi  tanah  lempung  adalah  batu  gamping    12  %  dengan pemeraman 12 hari baik untuk menurunkan sifat plastisitas dan menaikan nilai parameter kuat geser tanah.
Keywords: Atterberg Limit, Direct shear , limbah batu gamping, Standatr Proctor , Stabilisasi

## 1. Latar Belakang
Daerah Wonorejo Timur merupakan daerah yang berada pada pesisir pantai, pada umumnya lempung yang  terdapat  daerah  pesisir  pantai  merupakan  tanah  lempung  jenis marine  soft  clay yang  terbentuk  dari sedimentasi pelapukan biota laut. Jika suatu kontruksi bangunan terletak di atas tanah dasar lempung, maka bangunan tersebut perlu diantisipasi karena kadang-kadang sifat tanah lempungnya adalah daya dukung rendah dan plastisitas tinggi.
Berdasarkan  permasalahan  diatas,  perlu  adanya  upaya  kuat  geser  tanah  untuk  dinaikan  dan menurunkan  plastisitas  pada  tanah  daerah  wonorejo  timur.  Salah  satu  cara  yang  digunakan  adalah  metode stabilisasi kimiawi dan mekanis. Stabilisasi secara kimiawi adalah stabilisasi dengan ditambahkan suatu zat lain kedalam tanah sehingga terjadi perubahan sifat fisik tanah. Pada penelitian ini dilakukan stabilisasi tanah lempung dengan campuran limbah batu gamping yang mengandung kalsium karbonat (CaCO 3 ), bersifat keras dan  tidak  larut  dalam  air  dengan  harapan  dapat  memperbaiki  struktur  dan  sifat  fisik  tanah.  Limbah  batu gamping  yang  berasal  dari  bukit  kidul  jadih  Madura,  karena  pada  limbah  batu  gamping  belum  diketahui prosentase kimia maka dilakukan uji kimiawi lanjutan, di laboratorium Robotika ITS Surabaya.
Penelitian ini dilakukan dengan skala laboratorium dengan berbagai prosentase campuran limbah batu gamping dan waktu pemeraman. Pada penelitian ini diharapkan stabilisasi dengan limbah batu gamping dapat meningkatkan meningkatkan kuat geser dan menurunkan plastisitas tanah.

## 2. Studi Literatur

## 2.1 Stabilisasi Tanah
Dalam merencanakan suatu konstruksi yang terletak di atas tanah dasar yang kondisinya jelek, maka harus dipertimbangkan hal-hal berikut ini :
1. Menerima kondisi tanah apa adanya, dan merencana konstruksi yang sesuai dengan kondisi tanah   yang ada.
2. Lapisan tanah yang jelek dibuang dan diganti dengan tanah yang lebih baik.
3. Perilaku  tanah  asli  diperbaiki  sehingga  tanah  asli  berubah  dan  dapat  memenuhi      persyaratan  yang diinginkan, yang dikenal sebagai "Metoda Stabilisasi".
Tanah merupakan salah satu bahan yang langsung tersedia di lapangan, dan apabila langsung dapat dipergunakan akan sangat ekonomis. Suatu tanah yang terdapat di lapangan bersifat sangat lepas atau sangat mudah tertekan, atau bila mempunyai indeks konsistensi yang tidak sesuai, mempunyai permeabilitas yang terlalu  tinggi  atau  mempunyai  sifat  lain  yang  tidak  diinginkan  sehingga  tidak  sesuai  untuk  suatu  proyek pembangunan, maka tanah tersebut harus dilakukan stabilisasi. Stabilisasi dapat terdiri dari salah satu tindakan sebagai berikut:
1. Menambah kerapatan tanah.
2. Menambah material yang tidak aktif sehingga mempertinggi kohesi dan atau tahanan geser yang timbul.
3. Menambah material untuk menyebabkan perubahan-perubahan kimiawi dan fisik dari material tanah.
4. Merendahkan muka air (drainase tanah).
5. Mengganti tanah-tanah yang buruk.
Stabilisasi tanah terdiri dari salah satu atau gabungan pekerjaan-pekerjaan berikut:
1. Stabilisasi  dengan berbagai macam peralatan mekanis seperti:
a. Mesin gilas ( roller ).
b. Benda-benda berat yang dijatuhkan ( pounder ).
c. Pemadatan dengan alat peledak ( eksplosive ).
d. Tekanan statis.
e. Pembekuan.
f. Pemanasan dan sebagainya.
2. Bahan pencampur atau tambahan ( aditive ) seperti :
a. Kerikil untuk kohesif (lempung).
b. Lempung untuk berbutir kasar.
c. Percampuran kimiawi seperti: Semen Portland (PC), Gamping atau kapur, Abu batu bara, asphaIt cement dan sebagainya.
Perbaikan tanah dasar dapat dilakukan antara lain dengan stabilisasi massa tanah, baik secara mekanis maupun secara kimiawi [1]
Kuat geser tanah adalah gaya yang berlawanan pada butir-butir tanah terhadap desakan dan tarikan dalam tanah. Dengan dasar pengertian ini, bila tanah mengalami pembebanan akan ditahan oleh: [2]
1. Kohesi tanah (c) dan kepadatan tanah sangat bergantung pada jenis tanahnya, tetapi tidak tergantung pada tegangan normal (σ) yang bekerja pada bidang geser
2. Gesekan  antara  butiran-butiran  tanah  yang  besarnya  berbanding  lurus  dengan  tegangan  normal  pada bidang gesernya.
Rumus tegangan geser: τ = c + σ tg keterangan: τ   =   tegangan geser tanah c   =   kohesi tanah φ  =   sudut geser dalam tanah σ  =    tegangan normal yang pada bidang runtuh
Ada beberapa pengujian tanah di laboratorium untuk menentukan parameter kuat geser tanah, antara lain:
1. Pengujian geser langsung ( Direct shear test )
2. Pengujian tiaksial ( Triaksial test ) 3. Pengujian tekan bebas ( Unconfined compression test )
Penelitian ini yang digunakan untuk menentukan kuat geser tanah adalah pengujian geser langsung atau Direct  shear  test .    Pengujian  kuat  geser  ini  dilakukan  untuk  mendapatkan  nilai  parameter  kuat  geser  yaitu kohesi (c) dan sudut geser dalam (φ).
Gambar 1. Hubungan tegangan normal dan tegangan geser

## 2.3. Kapur
Salah satu bahan pengikat partikel  adalah kapur dengan karakteristik : sifat plastis baik (tidak getas), mudah dan cepat mengeras, workability baik dan mempunyai daya ikat baik untuk batu dan bata. Bahan dasar kapur adalah batu kapur atau dolomit, yang mengandung senyawa kalsium karbonat Jenis kapur yang banyak digunakan  adalah  kapur  tohor  (CaO)  dan  kapur  padam  atau Hydrated  lime [Ca  (OH) 2 ].  Metode  Stabilitasi Tanah dengan campuran Kapur, sampel tanah dari Sendang Mulyo dan kapur dari Purwodadi, Tanah asli + kapur  dengan  persentase  kapur  0%,  5%,  8%,  10%,  12%.  CBR  unsoacked:  persentase  10  %,  dari  11,8  % menjadi 22,1%, tetapi pada persentase kapur 12% CBR turun sedikit menjadi 22,0 %. CBR soacked: persentase 10%, dari 2,45 % menjadi 7,6 %, tetapi pada persentase kapur 12% CBR turun sedikit menjadi 7,58 %. Swelling mengalami penurunan dengan bertambahnya persentase kapur dengan kata lain semakin banyak prosentase kapur semakin kecil swelling yang terjadi [3]
Kapur  sebagai  bahan  stabilisasi  tanah  lempung  dapat  meningkatkan  kepadatan,  kuat  geser  tanah berdasarkan nilai tegangan geser dan kohesi. Pada awalnya tanah lempung termasuk tanah yang sangat lunak (C  :  0,116kg/cm2)  setelah  ditambah  kapur  menjadi  cukup  keras  (C  :  0,373  kg/cm2).  Prosentase  optimum penambahan kapur supaya menjadikan tanah lempung dalam katagori cukup keras pada prosentase10%. [4]
Clay Soil Stabilisasi With Lime Effek The Value CBR and Swelling. Kapur dapat digunakan sebagai
bahan  campuran  stabilisasi  tanah  lempung      untuk  menaikan  nilai  CBR  dan  menurunkan  swelling  dengan prosentase optimum 10%,   nilai CBR = 16,3%, LL = 49,33%, IP =31,47% dan swelling = 27,67% .[5]
Stabilisasi  Tanah  Lempung  Dengan  Penambahan  Kapur,  pencampuran  kapur  dengan  tanah menghasikan kekuatan tanah yang lebih tinggi, pengurangan potensi pengembangan dan menambah keawetan. Untuk maksud ini, maka campuran harus dipadatkan dan diberikan waktu untuk terjadinya reaksi kimia yang menghasilkan bahan campuran dengan sementasi tinggi. [6]
Kapur Tohor berasal dari pembakaran batu kapur/batu gamping ( lime stone ), disamping itu dikenal pula kapur padam yang merupakan hasil pemadaman kapur tohor dengan air, dengan reaksi kimia:
CaO + H 2 O Ca (OH)
Kapur merupakan bahan baku campuran adukan kapur, yang banyak digunakan, dalam pelaksanaan pembangunan. Kapur yang dikenal di Indonesia umumnya kapur udara (kapur yang mengeras dengan CO 2 dari udara).  Kapur diperoleh dari pembakaran batu kapur, kulit   kerang, atau   karang   laut. Reaksi kimia yang terjadi pada pembakaran kapur sebagai berikut:
Reaksi:
CaCO3 ⇌ CaO + CO ₂ Keterangan: CaCO 3 =   Batu kapur CaO =   Kapur tohor CO 2 =   Karbon dioksida .

## 2.4. Tanah Lempung
Mineral  lempung  ( clay  mineral )  yang  merupakan  produk  pelapukan  kimia  dari  fedspar, feromagnesium dan berjenis-jenis mika adalah yang membentuk sifat plastis tanah. Ada tiga tipe utama mineral lempung yaitu : Kaolinite, illite dan montmorillonite
Lempung mempunyai beberapa sifat yang membedakannya dengan tanah lain yaitu ukuran butir halus (kurang dari 0,002 mm), permeabilitas rendah, kenaikan air kapiler tinggi, bersifat sangat kohesif, serta proses konsolidasinya bersifat lambat.
Plastisitas  merupakan  karakteristik  yang  penting  dalam  hal  tanah  berbutir  halus.  Istilah  plastisitas adalah kemampuan tanah untuk berdeformasi pada volume tetap tanpa terjadi retakan atau remahan. Plastisitas terdapat pada tanah yang memiliki mineral lempung atau bahan organic.
Dalam lempung terdapat kaolinite dan khlorit yang bisa juga mengandung silika dan brusit (Mg(OH) 2 ). Sedangkan dalam jenis lain lempung koloida (koloid dengan air) tidak hanya terdiri dari silika (Si), aluminium (Al) & oksigen (O) tapi juga kalsium (Ca), magnesium (Mg), kalium (K), fosfor (F), nitrogen (N) dan lain sebagainya.
Struktur butir kaolinite terdiri atas satu lapisan silika tetrahedran dan satu lapisan alumina oktahedron. Antara  lapisan-lapisan  ini  terdapat  ikatan  agak  kuat  disebabkan  oleh  hidrogen.  Butir  illite  terdiri  atas  satu lapisan alumina antara dua lapisan silika. Kesatuan baru ini diikat satu sama lain dengan ikatan potassium. Ikatan  semacam  ini  kurang  kuat.  Struktur  montmorillonite  tidak  jauh  berbeda  dengan  struktur  illite,  tetapi ikatan antar lapisan berbeda, yaitu terdiri atas air serta “exchangeable cations”.
Kadang-kadang  tanah  lempung  mempunyai  sifat-sifat  yang  tidak  menguntungkan,  seperti  CBR rendah,  kembang  susut  tinggi  sehingga  apabila  dipergunakan  untuk  tanah  dasar  akan  menghasilkan  suatu konstruksi yang  umurnya tidak  sesuai rencana  atau cepat  rusak.  Sebaiknya sebelum   dipergunakan  sebagai tanah dasar suatu konstruksi, nilai CBR dinaikkan supaya mampu menahan beban di atasnya, kembang susut ( swelling )  diturunkan  agar  volume  tanah  stabil  bila  kena  air  tidak  mengembang  sebaliknya  tidak  mudah meyusut  sehingga retak-retak.

## 4. Metode Penelitian
Alur penelitian yang dilakukan seperti yang ditampilkan Gambar 2.
Mulai
Studi Pustaka Persiapan : Pengumpulan Materal Tanah Tanah Asli Campuran Tanah Asli + Kampur :  6%, 9%, 12%, Dengan Lama  Pemeraman 6, 12, Dan 18 Hari Pengujian: - Atterberg Limit - Standart Proctor Test Analisa Data Dan Perhitungan Kesimpulan Selesai Pengujian: - Analisa Saringan - Atterberg Limit -Standar Proctor Test Pengujian: Uji Kimiawi X-Ray Flourescence Spectrometry (XRF) Pengujian: Direct Shear Test Pengujian : Direct Shear Test Batu Kapur
Gambar 2. Diagram Penelitian
Sampel tanah lempung lunak diambil dari daerah perumahan Wisata Semanggi Mangrove Wonorejo.
Gambar 3. Lokasi Pengambilan Sample Tanah
Gambar 4. Batu kapur Untuk Pengujian

## 4. Hasil dan Pembahasan
4.1 Pengujian Batu kapur
Tabel 1. Hasil Pengujian Serbuk Limbah Batu Gamping No Compound Conc Unit 1 CaO 99,52 0% 2 Fe 2 O 3 0,067 0% 3 CuO 0,07 0%
Dari Tabel 1. dapat dilihat kadar CaO + Fe 2 O 3 + CuO > 70% (ASTM C618-92a), maka limbah batu gamping tergolong pozzoland kelas C dimana kandungan kalsium oksida (CaO) lebih dari 10% yang dihasilkan dari pembakaran.

## 4.2. Pengujian Tanah Asli

## Uji Analisis gradasi
Gambar 5. hasil analisis data pengujian gradasai butiran tanah asli
Berdasarkan gambar 5, prosentase lolos 0,075mm sebesar 74,34% > 50 %, Maka dikategorikan tanah berbutir halus.

## Uji Atterberg Limit
Tabel 2. Hasil Uji Indeks Plastisitas Name Item Rumus Kadar Air LL (%} LL 60,86 PL (%) PL 20,31 IP ( %) IP = LL - PL 40,55
Dilihat dari Gambar 6 berdasarkan nilai Liquid Limit pada tanah asli senilai 60,86% dengan plasticity Index (PI) senilai 40,55%, tanah tersebut termasuk tanah lempung plastisitas tinggi.
Kambu, Pengaruh Waktu Pemeraman pada Stabilisasi Tanah Lempung dengan Campuran Limbah Batu Gamping di Tinjau 71
Gambar 6. Hubungan Nilai Liquid Limit (LL) dan Plasticity Index (PI)

## 4.3. Pengujian Tanah Campuran
Atterberg Limit
Tabel 3. Nilai Indeks Plastisitas Prosentase Campuran (%) Waktu Pemeraman (Hari) 0 6 12 18 6% 40.55 28.92 25.51 25.39 9% 40.55 28.07 24.29 16.52 12% 40.55 16.73 16.48 16.37
Gambar 7. Hubungan Nilai Liquid Limit (LL) dan Plasticity Index (PI) 12% waktu pemeraman 18 hari
Dilihat  dari  gambar  berdasarkan  nilai liquid limit tanah  campuran  39,40%.  dengan Plasticity  Index 16,37%.,  maka  tanah  tersebut  termaksud  tanah  lempung  berplastisitas  rendah.  Berdasarkan  Gambar  8 hubungan antara prosentase campuran limbah batu kapur gamping dengan nilai indeks plastis dapat diketahui:
- semakin besar prosentase limbah batu kapur gamping sebagai bahan campuran stabilisasi, maka semakin turun nilai indeks plastis.
- semakin lama waktu pemeraman limbah batu kapur gamping + tanah lempung, maka semakin turun nilai indeks plastisitasnya.
Gambar 8. Hubungan antara waktu pemeraman dan Indek Plastisitas  untuk berbagai (%) campuran
Tabel 4. Penurunan Indeks Plastisitas berdasarkan prosentase campuran Waktu pemerama n (Hari) Prosentase campuran (%) 0 6 9 12 6 40.55 28,68 30,77 58,74 12 40.55 37,09 40,09 59,35 18 40.55 37,38 59,26 59,63
Tabel 5. Penurunan Indek Plastisitas berdasarkan waktu pemeraman Prosentase Campuran (%) Waktu Pemeraman (Hari) 0 6 12 18 6% 40.55 28,68 37,09 37,38 9% 40.55 30,77 40,09 59,26 12% 40.55 58,74 59,35 59,63 Tabel 6. Nilai Kohesi (C) Prosentase Campuran (%) Kohesi (kg/cm 2 ) / Hari 6 12 18 T. Asli 0.1394 0.1394 0.1394 6% 0.1779 0.2156 0.3051 9% 0.2137 0.3087 0.3389 12% 0.2668 0.3467 0.2769
Gambar 9. Hubungan antara waktu pemeraman dan Kohesi untuk berbagai (%) campuran
Kambu, Pengaruh Waktu Pemeraman pada Stabilisasi Tanah Lempung dengan Campuran Limbah Batu Gamping di Tinjau 73
Dari gambar 9 dapat dilihat bahwa semakin lama umur pemeraman, pada umumnya campuran 6% dan 9% kohesi  semakin  meningkat,  kecuali  12%  hal  ini  disebabkan  karena  kemungkinan  ikatan  gel  silika  yang memperkuat  ikatan  partikel  antar  tanah  sudah  terbentuk.  Semakin  lama  waktu  pemeraman,  ikatan  yang terbentuk semakin banyak dan kuat, shingga kohesi meningkat seiring waktu pemeraman.
Tabel 7. Sudut Geser (Φ) Tanah Asli Dan Campuran Limbah Batu Gamping
Prosentase Hari / φ (˚) 6 12 18 T. Asli 23.96 23.96 23.96 6% 65.22 68.41 74.59 9% 67.28 70.78 79.62 12% 72.75 74.69 81.73
Gambar 10. Hubungan Waktu pemeraman dan Sudut Geser untuk berbagai (%) campuran
Sudut  geser  pada  gambar  10  pada  tiap  presentase  mengalami  peningkatan  seiringan  semakin  lama waktu pemeraman. Hal ini disebabkan karena campuran limbah batu gamping mengisi ruang antara lapisan lempung sehingga tanah menjadi padat serupa dengan pasir padat yang memiliki sudut geser yang besar.

## 5. Kesimpulan
Dari hasil analisa dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Tanah di daerah Wonorejo Timur sebelum distabilisasi dengan campuran limbah batu gamping adalah nilai Indeks Plastisitas (IP) = 40,55% dengan nilai kohesi (C) = 0.1394 kg/cm 2 dan sudut geser dalam (φ) =23,96 o .  Penambahan  prosentase  limbah  batu  gamping  dan  waktu  pemeraman  pada  stabilisasi  tanah lempung  dapat  menurunkan  sifat  plastisitas  dan  menaikan  parameter  kuat  geser  tanah.  Nilai  indeks plastisitas  terkecil  pada  campuran  12%  waktu  pemeraman  18  hari  (IP  =  16.37%)  nilai  kohesi terbesar pada  campuran  12%  pemeraman  12  hari  (C  =  0.3467Kg/cm 2 )  dan  sudut  geser  dalam  12%  pada pemeraman 18 hari (Ø = 81.73˚)
2. Prosentase  limbah  batu  gamping    optimum  sebagai  campuran  stabilisasi  tanah  lempung  adalah  12  % dengan pemeraman 12 hari baik untuk menurunkan sifat plastisitas dan menaikan nilai parameter kuat geser tanah.

## S ARAN
Sebaiknya penelitian ini dilanjutkan dengan prosentase campuran limbah dan waktu pemeraman ditambah dan Pengujian-pengujian yang lain seperti: CBR, Konsolidasi, Oedometer dan Triaxial.

## Referensi
[1] Hary Christady Hardiyatmo, 2010, Stabilisasi Tanah Untuk Perkerasan Jalan Raya , Yokyakarta: Gadjah Mada University Press.
[2] Bowles J.E, 1984, Physical and Geotechmical Properties of Soils , Second Edition, McGraw-Hill, Singapore
[3] Andrews,  oflaherty,  warsiti,  2009, Meningkatkan  CBR  dan Memperkecil  Swelling  Tanah Sub  Grade  Dengan Metode Stabilitas Tanah Kapur. (Online), Vol.  14 (1): 38-45
[4] Gati Sri Utami, A. Harris. HA, 2016, Analisis Pemanfaatan Kapur seagai Bahan Stabilisasi Tanah Lempung Ditinjau dari Kuat Geser , Prosiding SNTEKPAN VI, A1- 7
[5] Gati Sri Utami, 2014, Clay Soil Stabilisasi With Lime Effek The Value CBR and Swelling , ARPN vol. 9 no.10, Pakistan.
[6] Fitra, Rony. Shervi, 2009 .Stabilisasi Tanah Lempung Dengan Penambahan Pasir dan Kapur . (Online), Fakultas Teknik Universitas Andalas. (http://repository.unand.ac.id/13461/, diakses 8 Maret 2013, 11:31 AM)